960 



Na-reichste Pectolith Ca und Na zu gleichen Atomen enthält 

 (in No. 1 : Na: Ca - 1 : 1,16, in No. lc: 1 : 1,1); vielleicht 

 besitzt er gleiche Constitution mit dem Okenit. 



Okenit = Ca Si 3 + H 2 Si 3 4- H 2 

 Na 



Na-reichster Pektolith = Ca Si 3 + ^ Si 3 + n H 2 0. 



2. Frühere Versuche zur Herstellung überbasischer Na- 

 Silicate waren erfolglos geblieben , bei Anwendung sehr con- 

 centrirter Lösungen gelingt jedoch die Darstellung; alle Ver- 

 suche wurden im Digestor bei einer Temperatur von 195 — 205° 

 angestellt. 



No. 2. Kaolin von Karlsbad, 78 Stunden mit KHO-Lö- 

 sung von 37 pCt. behandelt ; amorphes Silicat, dessen chemische 

 Zusammensetzung sich durch folgende Formel ausdrücken lässt: 

 K 2 0A1 2 3 2 Si0 2 . 



35 grm Na 2 Ö Si0 2 8 H 2 wurden im Krystallwasser vor- 

 sichtig geschmolzen und in der flüssigen Masse soviel reines 

 Na HO aufgelöst , dass die Zusammensetzung derselben sich 

 durch folgende Formel ausdrücken Hess: 2 (Na 2 0), Si0 2 , 9 H 2 0. 

 In diese Flüssigkeit wurden 3 grm des Silicats No. 2 einge- 

 rührt und 102 Stunden erhitzt; unter Austausch von K gegen 

 Na hatte sich das amorphe Silicat No. 2 a gebildet. Es wur- 

 den ferner folgende Minerale mit einer 56 pCt. NaHO füh- 

 renden Lauge behandelt: *) 



Kaolin von Karlsbad, 102 Stunden; es hatte sich ein 

 Gemenge von Silicaten gebildet. 



No. 2b. Grössere, doch schlecht ausgebildete Krystalle, 

 die sich durch Schlämmen recht gut von einem feinkörnigen 

 Pulver trennen liessen; letzteres bestand zum geringsten Theil 

 aus sehr kleinen Krystallen des Silicats No. 2b, meist aus 

 einem amorphen Silicat von der Zusammensetzung: Na 0, 

 A1 2 3 , 2 Si0 2 , nH 2 0. 



No. 2 c. Eläolith von Brewig; 78 Stunden. 



No. 2d. Derselbe Versuch wiederholt; 126 Stunden. In 

 diesen beiden Versuchen hatten sich vorherrschend kleine 

 Krystalle gebildet, eine Trennung durch Schlämmen war jedoch 

 nicht ausführbar; die schlecht entwickelten Krystalle gehören 

 dem regulären System an: vorherrschend Rhombendodekaeder, 

 weniger Tetraeder und vielleicht auch Trigondodekaeder; auch 

 sehr spärliche Durchkreuzungszwillinge von Tetraedern wurden 

 beobachtet. Der Ueberschuss von NaHO- und Na 2 Si0 3 - 

 Lösung wurde durch Behandeln mit kaltem Wasser und 



l ) Bei 100 stündiger Einwirkung einer Lauge von 69 pCt. NaHO 

 auf das Silicat No. 2, war letzteres vollkommen gelöst worden. 



